X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/04e22d8fc9433f1797ee9032272d1e0e1ef3dc0e..12b402b606aaf1038f439140ddb990f336958d2d:/unfinished/sprettball.tex

diff --git a/unfinished/sprettball.tex b/unfinished/sprettball.tex
new file mode 100644
index 0000000..07168d6
--- /dev/null
+++ b/unfinished/sprettball.tex
@@ -0,0 +1,96 @@
+% category: green
+\chapter{Vi lager en sprettball I}
+\label{sprettball}
+\index{Lage sprettball|textbf}
+\index{Natriumsilikat}
+\index{Etanol}
+\index{Gummi polymer}
+\index{Na$_{2}$SiO$_{3}$ $\cdot$
+  9H$_{2}$O}
+\index{Natrium metasilikat}
+
+(Natriumsilikat reagerer med etanol og danner en polymer med egenskapene til gummi.)
+
+\section*{Innledning}
+
+Hvis du har lyst på en ``leke'' og leke med er dette den rette øvelsen
+for deg. På lik linje med ``slim''-øvelsen på side \pageref{Slim},
+vil produktet av denne øvelsen kunne sysselsette deg en god stund.
+
+\section*{Framgangsmåte}
+
+\section*{\textcolor[rgb]{0.00,0.25,0.50}{Alternativ A:}}
+
+% FIXME her mangler beskrivelse
+
+\section*{\textcolor[rgb]{0.00,0.25,0.50}{Alternativ B:}}
+Lag først natriumsilikat-løsningen ferdig. Løs 25 gram med
+Na$_{2}$SiO$_{3}$ $\cdot$ 5H$_{2}$O (natrium metasilikat) i 60 ml
+destillert vann, for deretter å tynne ut til 100 ml (Her kan man
+selvfølgelig også benytte seg av en kommersiell
+  38$\%$ - 40$\%$ natriumsilikat- løsning).
+
+\index{Konditorfarge}\index{Fargestoff (E100, E120, E141, E172)}
+
+\marginpar{E100 Gul/Orange\\
+  E120 Rød \\
+  E141 Grønn \\
+  E172 Brun}
+
+Mål opp 20 ml av natriumsilikat-løsningen i en 100 ml målesylinder.
+Hell silikat-løsningen opp i et 400 ml begerglass. Tilsett en
+konditorfarge med ønsket farge (for eksempel fargestoffene E100, E120,
+E141 eller E172). Mål deretter opp 5 ml etanol i en 10 ml
+målesylinder.
+
+Tilsett etanolen til silikat-løsningen i begerglasset. Rør løsningen
+kraftig idet løsningen går over til fast form. Når blandingen er fast,
+kan det faste stoffet tas ut av begerglasset. Bruk latex hansker!
+
+Hvis løsningen fremdeles ikke har gått over i fast form, tilsett 5 ml
+etanol til løsningen.
+
+Elt blandingen til en ball og bruk tørkepapir for å tørke ballen mens
+du arbeider med den. Kna ikke for hardt - ellers vil ballen kunne
+smuldre opp.
+
+\section*{Teori}
+
+Den vanlige løsningen av natriumsilikat er allerede en form for
+polymer.
+
+En polymer forbindelse som er basert på Si-O-Si-O-Si-O- kjeder. Disse
+kjedene kalles polymere kjeder og dannes ved at hvert Si-atom er
+bundet til fire oksygenatomer. Når vi tilsetter etanol til
+silikat-løsningen, blir to av oksygenatomene erstattet med den
+organiske gruppen (som f.eks. kan være alkyl- eller arylgrupper).
+
+Etanolen knytter kjedene sammen med oksygen- eller hydrokarbonbroer
+i krysskoblinger. Polymerer med lav molekylvekt danner oljer som
+bl.a. brukes for smøring. Med høy molekylvekt er de faste stoffer,
+og pga. deres elastiske egenskaper kalles disse for silikongummi.
+
+\section*{Forsiktig}
+Bruk av latex hansker er bare nødvendig så lenge ``gummi'' ballen
+fortsatt er fuktig. Når den faste forbindelsen er tørket er den
+ufarlig og kan håndteres uten hansker.
+
+Natriumsilikat-løsninger kan være sterkt basiske og langvarig
+eksponering bør unngås.
+
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
+\begin{itemize}[noitemsep]
+\item 40$\%$ Natriumsilikat-løsning.
+\item Etanol.
+\item Konditorfarge.
+\item 100 ml målesylinder.
+\item 400 ml begerglass.
+\item 10 ml målesylinder.
+\item Latex-hansker.
+\item Tørkepapir.
+\end{itemize}
+
+\nocite{odian}
+\nocite{sommerlin}
+
+\printbibliography
